Bestimmung der optiselnn CoDstanten krystallisirter Körper. 121 



XV. Amcisensanrer Baryt. BaO,Fo0 3 . 



Krystalle von Herrn Karl Mitter v. Hauer. 



Prismatisch. a:b:c= 1 : 08638 :0 76ö0. Positiv doppelbrechend. 

 Die Krystalle dieser Verbindung sind durch die Flächen (101) 

 und (011) gebildet, und seihst hei sehr grossem Wachsthum der 

 Krystalle tritt (HO) nur sehr untergeordnet auf. Zur Orientirung 

 habe ich., da (101) nicht immer das vorherrschende Prisma bildet, 

 mehrere Winkel gemessen, wovon folgende das Mittel sind : 



(101) (10T) = 104°30' 

 (011) (OH) = 83 45 



welche Werthe mit den von Heusser angegebenen ziemlieh über- 

 einstimmen, daher ich auch das von ihm bekannt gemachte Axen- 

 verhältniss beibehalten habe. 



Zur Bestimmung der Brechungsexponenten konnten keine 

 natürlichen Prismen benützt werden; ich suchte daher, wie auch bei 

 den übrigen Substanzen, die Schnitte so zu führen, dass jedes 

 geschliffene Prisma vollständig symmetrisch gegen die Elastici- 

 tätsaxen orientirt ist , damit beide gebrochenen Strahlen Haupt- 

 brechungsexponenten geben. Ein solcher Schliff ist wohl jedesmal 

 bei einiger Aufmerksamkeit und Übung, trotz seiner Schwie- 

 rigkeit, zu erlangen. 



Vergleicht man nun die möglichen Prismen mit der von Lang 

 gegebenen Orientirung der Elasticitätsaxen 



(6 a c) 



so erhellt, dass für 



(101) (101) der parall. Str. = y " n(1 der senkr - = / J 

 (OH) (OlT) „ „ „ = ß „ „ „ = y 

 (HO) (HO) „ „ „ = a „ „ „ = ß 



sein müsse, was ich auch bei meinen Untersuchungen vollkommen 

 bestätigt gefunden habe. Es ist ferner bei diesen so orientirten 

 Prismen der Vortheil erreicht, dass die Übereinstimmung der 

 Brechungsexponenten durch den bei jedem Prisma beobachteten ß 

 geprüft wird. 



Die Resultate meiner Messungen sind : 



